## JURNAL TEKNIK SIPIL
Kontribusi Limbah Batu Bata Merah Sebagai Alternatif Pengganti Parsial Semen Pada Beton
Hanafi Ashad 1 , Muh. Ilham Maulana 2 , Anita Rahayu 3
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan
Email :  hanafiashad@yahoo.co.id; ilhammaulanaiksan28@gmail.com; anitarahayu0912@gmail.com

## ABSTRAK
Batu bata merah adalah bahan bangunan sejenis batako yang terbuat dari tanah liat dan dibakar pada  suhu  tinggi.  Tanah  liat  merupakan  bahan  utama  pembuatan  batu  bata  merah  ini  jika dicampur  dengan  air  akan  menjadi  suatu  adonan  yang  plastis,  dengan  ini  tingkat  plastisitas yang tergantung dari jenis tanah liatnya. Batu bata merah dalam penelitian ini ditujukan untuk pemanfaatan  limbah.  Limbah  batu  bata  merah  dalam  penelitian  ini  untuk  pembuatan  beton normal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  percobaan  yang  dilakukan  di Laboratorium Struktur dan Bahan, Univeritas Muslim Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  sifat  mekanik  dan  sifat  fisik  beton  dengan  campuran  limbah  batu  bata  merah sebagai  subtitusi/pengganti  semen.  Benda  uji  yang  digunakan  berbentuk  silinder  berdiameter 15 cm dan 30 cm. Pengujian kuat tekan dan Porositas beton dilakukan pada variasi umur beton yaitu  7,  14,  21,  dan  28  hari.  Presentase  penggunaan  limbah  batu  bata  merah  antara  lain  0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Berdasarkan nilai kuat tekan rata-rata dengan menggunakan limbah batu bata merah sebagai subtitusi pada variasi 10% diperoleh hasil terbesar yaitu 17,365 MPa. Sedangkan  untuk  Porositas  dengan  menggunkan  limbah  batu  bata  merah  sebagai  subtitusi diperoleh hasil terbesar pada variasi 20% yaitu 3,233 %.
Kata kunci: Beton, Limbah batu bata merah, Subtitusi/Pengganti, variasi

## ABSTRACT
Red  brick  is  a  building  material  of  a  type  of  brick  made  of  clay  and  burned  at  high temperatures. Clay is the main material for making red bricks when mixed with water will be a plastic dough, with this level of plasticity depending on the type of clay. The red bricks in this study are intended for waste utilization. The red brick waste in this study is for the manufacture of normal concrete. The research method used is the method of experiments conducted at the Laboratory of Structures and Materials, University of Indonesian Muslims. This study aims to determine  the  mechanical  properties  and  physical  properties  of  concrete  with  a  mixture  of waste  red  brick  as  substitute  /  substitute  for  cement.  The  test  object  used  is  cylindrical  in diameter 15 cm and 30 cm. Testing of compressive strength and concrete porosity were carried out on variations in concrete age, namely 7, 14, 21, and 28 days. The percentage of use of red brick waste is 0%, 5%, 10%, 15%, and 20%. Based on the value of the average compressive strength by using red brick waste as a substitution in the variation of 10%, the biggest result is 17,365 MPa. Whereas for Porosity by using red brick waste as substitution, the biggest results are obtained at a variation of 20%, which is 3.233%.
Keywords: Concrete, Brick waste, Subtitution/Replacement, Variation

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan pembangunan yang senantiasa  dilaksanakan berakibat  pada meningkatnya kebutuhan akan konstruks i, seperti jalan dan  jembatan,  perumahan atau  gedung  -  gedung  bertingkat. Dalam bidang konstruksi, material konstruksi yang paling sering  dipakai  adalah  beton. Penggunaan  beton  merupakan  pilihan utama  karena  beton  merupakan  bahan dasar  yang  mudah  dibentuk  dengan harga  yang  lebih  murah  dibandingkan dengan  bahan  konstruksi  lainnya.  Di indonesia  sendiri  mudah  di  dapatkan limbah  yang  dapat  di  olah  kembali menjadi suatu material siap pakai. Salah satu  contohnya  adalah  limbah  batu  bata merah yang sering kali banyak di jumpai pada  pembangunan.  Seperti  yang  kita ketahui batu bata merah merupakan salah satu  bahan  material  sebagai  bahan pembuat  dinding.  Batu  bata  merah terbuat  dari  tanah  liat  yang  dibakar sampai berwarna kemerahan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  dapat  dirumuskan  masalah  yang akan diteliti yaitu:
1. Seberapa  besar  pengaruh  serbuk batu  bata  merah  pada  kekuatan beton.
2. Seberapa besar pengaruh serbuk batu bata  merah  terhadap  sifat-sifat  fisik beton.

## TujuanPenelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk menilai  seberapa  jauh  kuat  tekan  yang dapat diperoleh dari pemanfaatan serbuk limbah batu bata merah. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan  serbuk  batu  bata merah pada kekuatan beton. 2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan  serbuk  batu  bata merah  terhadap  sifat-sifat  fisik beton.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Tinjauan Umum
Dalam    penelitian  ini  metode  yang digunakan    adalah  penelitian  berbasis laboratorium  yang  dilaksanakan  di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas  Teknik  Program  Studi  Teknik Sipil  Universitas  Muslim  Indonesia  (Jl. Urip  Sumoharjo  Km.05)  Makassar.. Benda  uji  akan  diuji  dengan  uji  kuat tekan  dan  kuat  tarik  belah.  Benda  uji yang digunakan adalah berbentuk silinder    dengan  mutu  beton  yaitu
(f’c=23,6  Mpa).  Komposisi  penggunaan limbah.
Tabel 1. Jumlah dan kode benda uji

## 2.2 Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan  dalam  penelitian  ini meliputi:
a.  Tahap I
Pada  tahap  pertama  ini  dilakukan persiapan.  Pada  tahapan  ini  dilakukan
pengujian  terhadap  agregat  halus,  kasar dan  limbah  batu  bata  merah  yang meliputi  analisa  saringan,  kadar  air, berat volume, berat jenis dan penyerapan,  kadar  lumpur  dan  keausan. No. Komposisi Limbah Batu Merah Kode Benda Uji Umur Beton Jumlah (Buah) 7 14 21 28 1 0  % BM – 0 3 3 3 3 60 2 5 % BM – 5 3 3 3 3 3 10 % BM – 10 3 3 3 3 4 15 % BM – 15 3 3 3 3 5 20% BM – 20 3 3 3 3
Hal ini dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakteristik bahan tersebut.
b.  Tahap II Disebut  tahapan  perancagan  campuran &  pembuatan  benda  uji.  Pada  tahapan ini dilakukan pekerjaan sebagai berikut: a) Perhitungan rencana campuran adukan beton metode ACI b)  Pengecoran  adukan  beton  ke  dalam cetakan. c.  Tahap III Disebut  tahapan  rencana  campuran  & pembuatan  benda  uji.  Pada  tahapan  ini dilakukan pekerjaan sebagai berikut: a) Perhitungan rencana campuran adukan  beton  (Mix  Design)  metode ACI  Lightweight  Concrete  (211.2-
98)  untuk  beton  normal  dan  beton yang  menggunakan  limbah  batu  bata merah  varian  0%,  5%,  10%,  15%, dan 20%.
b) Pembuatan  adukan  beton  metode ACI  Lightweight  Concrete  (211.2-
98)  untuk  beton  normal  dan  beton yang  menggunakan  limbah  batu  bata merah  variasi  5%,  10%,  15%,  dan 20%.
c) Pengecoran  adukan  beton  ke  dalam cetakan.
d.  Tahap IV
Disebut  tahapan  analisa  data    & kesimpulan.  Pada  tahap  ini,  data  yang diperoleh  dari  hasil  pengujian  dianalisa untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan hubungan  antara  variabel-variabel  yang diteliti dalam penelitian.
2.3 Mix Design Metode ACI (American Concrate Institute) Perencannan campuran beton menggunakan limbah batu merah sebagai pengganti parsial semen dilakukan  setelah  semua  data  dari  hasil pemeriksaan  mengenai  agregat  halus, agregat kasr dan semen di hasilkan.
Tabel 2 Komposisi campuran beton untuk setiap 1 m3 beton berdasarkan variasi batu bata merah. Simulasi agregat halus % Agregat Kasar (kg) Agregat Halus(kg) Semen (kg) Air (ltr) Batu Merah (kg) 0 % 1010,45 853,37 316,45 174,72 0 5 % 1010,45 853,37 300,63 174,72 15,823 10 % 1010,45 853,37 284,81 174,72 31,646 15 % 1010,45 853,37 268,98 174,72 47,468 20 % 1010,45 853,37 253,16 174,72 63,291 Tabel 3 Kebutuhan material beton untuk trial mix faktor kehilangan 20% Jenis Pengu jian Bentuk Simulas i Batu Bata Merah (%) Jumlah Benda Uji Material Seme n (kg) Agregat Halus (kg) Agregat Kasar (kg) Air (kg) Batu Merah (kg) Kuat Tekan  Silinder 0 % 12 24,14 65,18 75,12 13,332 0 5% 12 22,93 65,18 75,12 13,332 1,207 10% 12 21,73 65,18 75,12 13,332 2,415 15% 12 20,52 65,18 75,12 13,332 3,622 20% 12 19,31 65,18 75,12 13,332 4,829 2.4 Pengujian Kuat tekan beton Pengujian   kuat   tekan beton dilakukan pada  umur  28  hari  Pengujian  dilakukan dengan memberikan beban/tekanan hingga
benda uji runtuh (Tjokrodimulyo,1996). Untuk  mendapatkan  besarnya  tegangan hancur pada benda uji silinder digunakan rumus:
Kontribusi Limbah Batu Bata Merah Sebagai Alternatif Pengganti Parsial Semen Pada Beton (Hanafi Ashad, Muh. Ilham Maulana, Anita Rahayu)
𝑓 ′ 𝑐 = P A …………(1) dimana:
𝑓 ′ 𝑐 =  Kuat  tekan (MPa)
P    =  Beban maksimum (N) A   =  Luas permukaan benda uji (mm 2 ) 2.5 Porositas Porositas didefenisikan sebagai perbandingan volume pori (volume yang ditempati  oleh  fluida)  terhadap  volume total beton (volume benda uji). Semakin tinggi  tingkat  kepadatan  pada  beton maka  semakin  besar  kuat  tekan  atau mutu beton
P  =  {{(Wb  –  Wk)  /  Vb}  x 100%………… (2) dimana : P = Porositas (MPa)
Wb  =  Massa  basah  benda  uji  setelah direndam (gr)
Wk = Massa kering benda uji (gr) Vb = Volume benda uji (cm).

## 3.    Hasil dan Pembahasan

## 3.1  Bahan Penyusun Beton
Bahan  campuran  beton  terdiri  atas material  agregat  kasar,  semen  (bata merah), air, serta agregat halus. Sebelum dilakukan  perhitungan  perbandingan campuran  bahan-bahan  penyusun  beton pori  sesuai  dengan  mutu  beton  yang diinginkan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan karakteristik material beton sehingga dapat memenuhi persyaratan

## 3.2  Kuat Tekan Beton
Pengujian  Kuat  tekan  beton  mengacu pada      SNI    1974:2011.    Adapun  hasil dari      pengujian      kuat    tekan  beton dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Hubungan kuat tekan dengan variasi batu bata merah pada umur 28 hari
Berdasarkan  grafik  diatas  tersbut  bahwa hasil  kuat  tekan  yang  diperoleh  dengan variasi penggunaan batu merah 0% pada 28  hari  mengalami  kenaikan  yang siknifikan  dengan  nilai  kuat  tekan sebesar  21.895  Mpa,  dibandingkan dengan  variasi  penggunaan  batu  merah lainnya. Hal ini dikarenakan batu merah mempengaruh  nilai  kuat  tekan.  Nilai kuat  tekan  dengan  menggunakan variasi batu  merah  5%  pada  umur  28  hari memiliki  kuat  tekan  sebesar  16.516 Mpa, nilai kuat tekan dengan
menggunakan  variasi  batu  merah  10% pada  umur  28  hari  sebesar  17.365  Mpa, nilai  kuat  tekan  dengan  menggunakan
variasi  batu  merah  15%  pada  umur  28 hari sebesar 14.345 Mpa, nilai kuat tekan  dengan  menggunakan  variasi  batu merah  20%  pada  umur  28  hari  sebesar 6.323  Mpa.  Berdasarkan  penambahan batu  merah  sebagai  filler  dengan  variasi 10%  memiliki  kuat  tekan  paling  tinggi pada  umur  28  hari  yaitu  sebesar  17.365 Mpa.  Hal  ini  dikarenakan,  penggunaan batu merah pada variasi 10% merupakan komposisi  batu  merah  sebagai  filler yang  optimum.  Karena  dengan  variasi 10% penggunaan batu merah membantu proses  pengikatan  pada  campuran  beton karena memiliki kandungan silika akibat
y = -0,0887x 2 + 1,5459x + 10,948 R² = 0,9992 5,000 10,000 15,000 20,000 0 5 10 15 20 kua t te ka n (m pa ) Variasi Batu Merah (%)
pembakaran  yang  dilakukan  pada  saat proses  pembuatan  batu  merah.  Tetapi jika  variasi  campuran  penggunaan  batu merah  sebagai  filler  tidak  optimum, maka batu merah akan merusak atau
menurunkan  mutu  beton,  karena  akibat adanya  bahan  dasar  dari  batu  merah tersebut yaitu tanah yang bersifat lumpur yang  membuat  proses  pengikatan  pada material lain tidak optimal.

## 3.3  Porositas
Pengujian  porositas  beton  dilakukan pada  saat  benda  uji  berumur  28  hari. Benda  uji  yang  digunakan  ialah  benda uji  berbentuk  silinder  dengan  ukuran 150  mm  ×  300.  Jumlah  benda  uji  yang diuji  porositasnya  berjumlah  12  buah benda  uji.  Adapun  hasil  dari  pengujian porositas beton sebagai berikut:

## Gambar 2 Grafik Hubungan variasi batu merah dengan porositas pada umur 28 hari
Pengujian  porositas  adalah  ukuran  dari ruang  kosong  diantara  material,  dan fraksi  dari  volume  ruang  kosong terhadap  total  volume  yang  bernilai antara  0  dan  1  atau  sebagai  presentase antara  0-100%.  Pengujian  porositas dilakukan  dengan  tujuan  mengetahui besarnya porositas pada benda uji maka semakin  rendah  kekuatannya.  Penelitian terhadap  porositas  lebih  didasarkan  dari segi  keawetan  dan  kekuatan  beton  itu sendiri.
Berdasarkan  pada  gambar  2  diatas, menerangkan  bahwa  nilai  porositas terbesar  3,789  %  dengan  variasi  batu bata  merah  20  %.  Dan  nilai  porositas yang  terkecil  2,189  %  dengan  variasi batu  bata  merah  10  %.  Dalam  hal  ini menjelaskan  bahwa  hubungan  antara porositas beton dengan variasi batu bata merah  mempunyai  batasan  dan  sangat berpengaruh  terhadap  kerapatan  beton tersebut.

## 4.    Penutup
4.1  Kesimpulan Dari hasil pengujian, analisis data, dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :
1. Pengaruh  serbuk  batu  bata  merah sebagai  subtitusi/pengganti  semen bervariasi  tergantung  berapa  jumlah penambahan  serbuk  batu  bata  merah tersebut semakin banyak penambahan  maka  semakin  rendah kualitas beton yang dihasilkan. Beton yang  dihasilkan  pada  penelitian  ini bertujuan  untuk  mencari  tahu  bahan pengganti semen yang dapat digunakan  dan  juga  bias  digunakan pada  struktur  ringan  seperti  dinding dan plasteran.
2. Penggunaan  serbuk  bata  merah sebagai subtitusi semen yang menghasilkan  kuat  tekan  terbesar yaitu  terdapat  pada  variasi      10  % dengan  kuat  tekan  yang  didapatkan sebesar 17,683  MPa.
y = 0,0108x 2 - 0,1882x + 3,3297 R² = 0,8152 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 0 5 10 15 20 25 P or os it as (% ) variasi batu merah (%)
3. Penggunaan  serbuk  bata  merah sebagai subtitusi semen menghasilkan  penggunaan  serbuk batu bata merah sebesar 8,712 % dan porositas  yang  didapatkan  sebesar 2,509  %.  Semakin  kecil  porositas maka  semakin  padat  beton  yang didapatkan. 4.2   Saran Untuk melanjutkan penelitian ini, diperlukan  beberapa  koreksi  yang harus diperhatikan agar dapat dijadikan sebagai  pedoman  dan  acuan  bagi penelitian  selanjutnya.  Adapun  saran  – saran untuk penelitian selanjutnya ialah:
1. Ketelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini.
2. Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengusulkan adanya  pemeriksaan  sifat  kimiawi batu  bata  merah  dan  semen,  agar data yang didapatkan lebih akurat.
3. Penggunaan batu bata merah haruslah sangat halus.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Syarif,  Chandra  Setyawan,  dan Ida  Farida, Analisa  Uji  Kuat Tekan  Beton  Dengan  Bahan Tambahan  Batu  Bata  Merah , 2016 American  Concrete  Institute  . Standard Practice For Selecting Proportions For Structural Lightweight Concrete (ACI 211.2- 98) American  Of  Standar  Testing  Material, 1993, Annual  Book  of  ASTM Standar Section 4 , PhilladelphiaUSA : ASTM Standar. Charles  G.Salmon,  Chu  Kia  Wang, Desain Beton Bertulang , Terjemahan  Ir.  Binsar  Hariandja, M.Eng,  Ph.D,  Edisi  IV,  Jilid  I
Erlangga, Jakarta, 1992
Departemen  Pekerjaan  Umum  dan Tenaga  Listrik,  1979, Peraturan
Beton Bertulang Indonesia 1971 , Direktorat  Penyelidikan  Masala Bangunan : Bandung Murdock, L.J, Brook, K.M dan Hindarko,S.,  1986 Bahan  dan Praktek Beton , Penerbit Erlangga, Jakarta.
Nugraha,  Paul,  2004, Teknologi  Beton ,
Andi, Yogyakarta.
Pujo  Ali  Ir.  MT.  Dr.  Techn,  2010,
Pengendalian Mutu Beton, Itspres, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya SNI 15-7064-2004. Semen Portland Composite Cement . BSN Nugraha,  Paul,  dan  Antoni  2007, Teknologi  Beton  dan  Material, Pembuatan Beton Kinerja Tinggi . Yogyakarta, Andi Offset Siti  Nurlina,  Taufik  Hidayat,  Hendro Suseno,  dan  Estetika  Matra Kharisma, Pengaruh Penggunaan  Limbah    Batu  Bata Sebagai  Semen  Merah  Terhadap Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik Beton , 2013 Tim  Laboratorium  Struktur  dan  Bahan Prodi  Sipil Fakultas Teknik Universitas  Muslim  Indonesia. 2017. Pedoman Pelaksaan Praktikum  Laboratorium Struktur dan Bahan Makassar : Universitas Muslim Indonesia. Tjorodimulyo, Kardiyono, 1996, Teknologi Beton , Nafiri,
Yogyakarta.
Tri  Mulyono.  2004. Teknologi  Beton . Penerbit Andi : Yogyakarta.
SNI  03-1972-1990,  Metode  Pengujian Slump Beton.
SNI  03-1973-1990,  Metode  Pengujian Berat Isi Beton.